^i^ ACADÉMIE DES SCIENCES. 



ciure Si Pi- en chauffanl au four rlectriquc du platine avec lo pour loo de 

 son poids de silicium et il considère ce composé comme le plus riche en 

 silicium qui puisse exister. En présence de ces données en apparence contra- 

 dicloires nous avons repris l'étude de l'acLion du silicium sur le platine dans 

 le l)ul de fixer la limite de siliciuralion. 



Un mélange de silicium très divisé et de mousse de plaline comprimé en pastilles 

 est placé dans un creuset de charbon brasqué dans un creuset de porcelaine. L'en- 

 semble est disposé dans un four Forquignon et Leclerc. Dés (jue la température 

 atteint le rouge vif, la combinaison du silicium et du platine s'eflectue avec un dégage- 

 ment de chaleur ipii proiluil une augmentation visible de l'incandescence et qui 

 enlraine la fusion de la masse. Après une demi-heure de chanlle on a obtenu un culot 

 bien fondu ayant l'aspect du silicium. L'e\ainen d'une surface polie a permis de 

 reconnaître l'existence de deu\ milieux très homogènes. L'nn, nettement cristallisé 

 attaquaide par la potasse étendue, n'est autre que le silicium. L'autre, attaquable seule- 

 ment par l'eau régale, a été moulé en quelque sorte entre les cristaux de silicium. 



Sous l'action d'une .solutioa étendue de potasse on parvient facilement à 

 isoler le deuxième constituant qui, analysé, donne les résultats suivants : 



Tliéid'ie 

 I. II. III. pour Si Pt. 



Silicium 12,76 ia,5i 12, '"^9 12,70 



l'ialine 87,14 » 87.1g 87,80 



Une deuxième expérience a été failc dans des conditions dill'érentes. Le 

 mélange de plaline et de silicium à ptirties égales était chauffé au moyen 

 d'un four électrique à résistance. On chauffait 5 minutes environ, le courant 

 ayant une intensité de 230 ampères. 



Une surface polie du culot ainsi produit avait le même aspect que précé- 

 demment. Le silicium isolé par l'action de la potasse possédait une compo- 

 sition identique 



I. II. 



.Silicium 12,68 12,74 



Platine 86,^2 » 



Dans ces conditions expérimentales la limite de siliciuralion du platine 

 ne correspond pas à SiPt-, mais à un siliciure délîni non encore décrit de 

 formule Si Pi. 



Le siliciure de platine ainsi préparé est formé de fragments présentant parfois des 

 facettes planes, mais sans forme cristalline caractéristique. Ce produit, plus fusible 

 que le silicium, se solidifie entre les cristaux de ce dernier. I^our obtenir ce composé à 

 1 état cristallin nous avons dû faire intervenir des dissolvants possédant des points de 



